第29回日本道路会議 2011.11

講習と現地実習〔道路橋の維持管理〕-鋼橋の疲労について独立行政法人
法
土木研究所
研究所
構造物メンテナンス研究センター
CAESAR

Center for Advanced Engineering Structural Assessment and Research

上席研究員

村越 潤

疲労とは？
外力による応力の繰返し１回作用するだけでは構造物に影響を与えない小さな荷重でも、何十万回、与なさな荷も、何十 回、何百万回繰り返し作用することにより、き裂の発生につながる応力集中部からき裂が発生
・構造的な応力集中部
・溶接形状や溶接欠陥等に起因する応力集中部

発生部位によっては、進展すると脆性破壊を引き起こし、橋の安全性に重大な影響を与えるおそれ

ルート

き裂

完全溶込み溶接

部分溶込み溶接

止端

隅肉溶接《溶接部における外力とき裂の発生イメージ》1

重大損傷につながる場合がある
I-794 Hoan Bridge（米国）
形式：３径間連続Ⅰ桁橋
橋長：195m（支間長65m）
竣工 1972年 1977年開通（供用後23年)
竣工：1972年、1977年開通（供用後23年)
概要：2000年12月、横つなぎ部材を取り付けるガセット溶接部からき裂が進展し、３主桁のうち２主桁を破断、架替えに至る。

き裂の起点

出典：HOAN BRIDGE FORENSIC INVESTIGATIONFAILURE ANALYSIS FINAL REPORT, June 2001, Wisconsin DOT & FHWA

疲労の発生要因○直接的には応力の集中と繰返しであるが、損傷要因は様々○Ｈ１４道示までは、疲労については一般に未考慮。建設当時の知見
では、設計・製作上の配慮が必ずしも十分でなかった事例がある。
・荷重要因：大型車両の増大（重量、台数）
風や車両走行に伴う振動現象（鋼部材では一般に耐久性は作用応力の３乗に反比例）

・設計要因：－不適切な構造ディテールの採用（応力集中）－モデル化と実構造との違い（二次応力）・製作・施工要因：－製作誤差、溶接品質の不良に伴う応力集中・維持管理要因：－腐食・劣化に伴う支承等の機能低下

2溶接品質の影響
溶接品質は、き裂の発生に多大な影響を与える場合がある。
(溶接欠陥は疲労強度を著しく低下させる。)

溶接割れ

不溶着
（Ⅰ桁下フランジの板継溶接の不溶着
からき裂が進展）アンダーカット

損傷の発生部位は？ -Ⅰ桁橋の主な損傷部位垂直補剛材

主桁
ウェブ

垂直補剛材

主桁上フランジ

主桁
ウェブ

未溶接

横構

主桁上フランジa

主桁
下フランジa
主桁
ウ ブ
ウェブ

上側リブ板
横桁
ウェブ

横構

横桁
上フランジ

主桁
下フランジ

垂直補剛材

b
横桁
下フランジ

横桁ウェブ

G2. 主桁ウェブガセットプレート溶接部

横桁
上フランジ

b

主桁
ウェブ

G6. 主桁と横桁・対傾構の取合い部
主桁下フランジ

中間横桁

主桁ウェブ

主桁
ウェブ
フランジ貫通後

横桁ウェブ

横桁
下フランジ

支点上補剛材
リブプレート

主桁

主桁下フランジ

ソールプレートG1. ソールプレート溶接部

端横桁

横構

（ｳｪﾌﾞｷﾞｬｯﾌﾟ版）

主桁下フランジG3. 主桁ウェブの横桁下フランジ溶接部

3主桁と横部材の接合部の損傷事例モデル化と実構造の違いや不適切なディテールが主要因であることが多い。

対傾構の継手部主桁
ウェブ
ウェブギャップ板
主桁と横桁交差部のウェブギャップ板

垂直補剛材と主げた上フランジの継手部

主桁と横げた接合部の損傷事例
重交通路線において、疲労上望ましくないディテール（横桁フランジが主桁を貫通する継手）から、主桁破断につながるおそれのあるき裂が発生。
形式：3径間連続非合成鋼Ⅰ桁橋

横桁（S39道示、TL20）

橋長：38m+51m+38m
竣 工：1972年 （供用後34年）
交通量： 約３万台/日 大型車混入率約45%
概要：2006年10月、定期点検時に主桁ウェブの横桁取付け部からの約1.1mのき裂を発見。交通止め、当て板等により応急復旧。

主桁

横桁

主桁

4

主桁の溶接継手の疲労強度○現行の疲労設計では、継手形状や止端仕上げにより、溶接継手の疲労強度等級を設定。
○疲労強度の相対的に低○疲労強度の相対的に低いＨ、Ｈ’等級の継手は、使用、 等級の継手は、使用しない方が良い継手とされている。
○各種要因が複雑に影響するため、疲労耐久性は個別の橋・部位毎に異なる。
面外ガセット継手

面内ガセット継手

疲労強度等級
Ｇ等級（50MPa）

疲労強度等級
H等級（40MPa） 約1/2

寿命比1

面外ガセット継手（主板にガセットを貫通）
疲労強度等級
H’等級（30MPa） 約1/4.6

損傷の発生部位は？-トラス、アーチの主な損傷部位吊材もしくは斜材の主構との格点部付近では、自動車荷重の移動や風による振動に伴って複雑な応力状態となり、局部応力の程度によっては、疲労耐久性上厳しい条件となる場合がある。

5

吊材上下端接合部の損傷事例
活荷重載荷時の床組とアーチリブ間の相対的な挙動により、短吊材の接合部にき裂が発生。
形式：中路式鋼アーチ橋（S39道示、TL20）
橋長：94m
竣工：1970年 （供用後37年）
交通量 大型車72台/日
交通量：大型車72台/日
概要：2007年11月、点検時にき裂を発見、大型車通行止め、一般車片側通行規制。
アーチリブと部材長の短い吊材の格点部からの疲労き裂が発生。

き裂

き裂

き裂

き裂発生箇所（道路側フランジ）損傷の発生部位は？-鋼床版の主な損傷部位輪荷重走行位置直下周辺の溶接部のき裂に注意が必要
デッキプレート

デッキプレート
ウェブに進展

デッキプレート

Ｕリブ側止端から発生

Ｕリブ
Ｕリブ

Ｕリブ

横リブ
横リブ
横リブ側止端から発生

SD1. デッキとＵリブの溶接部（ビード進展）

デッキ
プレート

SD3. Ｕリブ現場溶接部

SD4.横リブとＵリブの交差部

SD2. デッキとＵリブの溶接部（デッキ貫通）
SD2.デッキ貫通き裂

主桁
ウェブ

デッキプレート

垂直補剛材

SD4. デッキと垂直補剛材の溶接部

Ｕリブ
ウェブ

SD1. ビード
進展き裂

6鋼床版の損傷事例◇ルート部からきれつが発生し、デッキプレート内に進展
第 ３ 車線

目視点検での発見が困難であり、舗装変状・路面陥没が懸念されるき裂
舗装変状、他部位のき裂、錆汁流出に着目
舗装に生じた変状

R1R2

第 ２車 線

第１ 車 線
歩道

R3R4R5R6R7R8R9R10R11ﾊﾞﾙﾌﾞﾌﾟﾚｰﾄ

R12

Ｈ１７.９鋼床版上面調査結果
今回(H17.9)貫通亀裂確 認

H15.4月亀裂確認，当て板箇所

R4490

70

H15.6月貫通亀裂確認箇所

1295

155410150815

1 200

R9Exp.

150 130

R1端横桁

85

横リブ

亀裂見られず
今回当て板補強範囲

舗装をはつったところ
RC床版
車両進行方向

路
肩亀裂
鋼床版

750mm

デッキプレート

450mm

140mm

13ルート部Ｕリブウェブ

鋼床版の損傷事例◇ルート部からきれつが発生し、溶接内に進展
デッキプレート

亀裂

デッキプレート

き裂Ｕリブ
Ｕリブ

デッキプレート

損傷事例

ある程度進展すると、溶接部からはずれてウェブやデッキ内に進展する場合もある。
ルート部
Ｕリブウェブ

7非破壊検査技術をどのように使うか？
○目視による点検・調査
・塗膜割れ、き裂を確認
・間接的変状を確認（き裂進展に伴う、舗装損傷、き裂からの水、錆汁等の流出）○診断、対策に見えない情報が必要となる場合があり、目的に応じて適切な方法を選択
・塗膜を剥がさないと、き裂と特定できない場合がある。
塗膜を剥がさないと き裂と特定できない場合がある
・目視では発見困難なき裂がある。
・対策を考える上で、溶接内部の状態や挙動の確認が必要な場合がある。

磁粉探傷試験（ＭＴ）○き裂の有無、表面長さを確認に適用○きれつ部に磁粉（蛍光磁粉）を吹き付けた後、磁場を○きれつ部に磁粉（蛍光磁粉）を吹き付けた後磁場を与えて、き裂部に生じた漏洩磁束に磁化した磁粉を吸着し、紫外線照射により損傷部（磁粉模様）を検出。
○表面き裂に限定される。未溶着部等があれば内部からのき裂が発生し、表面に現れない場合もある。

磁化および磁粉検査液の散布

紫外線照射および磁粉模様観察

欠陥部における磁粉模様の形成

き裂指示模様8き裂と疑われる塗膜割れの例
点検後に、磁粉探傷（ＭＴ）による確認が必要

輪荷重下の鋼床版ブラケット部の突合せ継手⇒遠望目視では、き裂か否かの判断は難しい

主桁の横構ガセット継手⇒近接しても、塗膜を除去しないとき裂か否かの判
断は難しい

超音波探傷試験（ＵＴ）○未溶着部の有無や、板組の推定に適用○鋼材表面に探触子をあて超音波を発信させ、欠陥等（境界面）からの反射
反射エコーを受信して、位置、大きさ、深さを測定する手法
を受信して、位置、大きさ、深さを測定する手法○ＵＴによる検出性能、信頼性は必ずしも高いわけではない。
・きれつの位置、形状、表面性状によって検出精度がばらつく
・結果判定に経験や技量が必要
波形例
前後走査により欠陥等を検出

超音波探傷器W：きずまでの距離情報が得られる

十字継手の未溶着の探傷イメージ
探触子

9目視困難なき裂へのＵＴの適用事例
UT探傷

鋼床版橋梁
置
走行位
輪荷重

波形例

コア抜き
屈折角70度の斜角探触子の例

デッキプレート表面
ＳＶ波（横波）波（横波）き裂

デッキプレ ト
デッキプレート
12mm

き裂

探触子

Uリブ
8mm (最も接近させた時に相対Uリブウェブ

エコーが最大となる場合)

溶接ルート部から、デッキ表面に向かって進展

目視困難なき裂へのＵＴの適用事例
ＳＶ波（横波）デッキプレート

き裂深さの異なる模擬き裂を挿入した試験片による探傷結果（１プロットが１試験片データ）
エコー高さ(％)
100○超音波の種類や、探触子の種類により、探傷方法は様々

12mm
き裂
探触子

50
小さいき裂のエコーなし

Uリブ
8mm

0036

屈折角70度の斜角探触子
２次クリーピング波（表面に沿う縦波）
ＳＶ波（横波）12mm

き裂
クリーピング波(鋼材表面に沿う縦波)

9○目的と検出性能に留意して適用○目的と検出性能に留意し適用することが必要
・深さ推定のばらつきは大きい。
・鋼材表面（塗装、凹凸等）の影響を受ける場合がある。

12

き裂深さ(mm)

エコー高さ（％）

150⇒屈折角、反射波の強さが変化、き裂以外の反射源が影響するため、目的に応じたカスタマイズが必要

10050
ばらつきが大きい

10mm

08mm

036

912

き裂深さ(mm)クリーピング波探触子

エコー高さ比（dB）

横波

2412mmき裂

18［クリーピング］
鋼材表面付近のきず検出に適用。同時に送信される横波によりデッキ表面きずのエコーとき裂との判別が難しい場合有り。

126

エコーが頭打ち0-6

ばらつきが大きい-128mm

約20mm［７０度斜角］
一般的な探傷法。探傷角が浅いため、接近させても浅いき裂の検出は難しい。深いき裂の発見が可能。

-18-240

屈折角約90度の斜角探触子369

き裂深さ(mm)12［約90度（臨界屈折角）斜角］
浅いき裂の発見が可能。

10ひずみ等の挙動計測○車両走行、風等の外力に対する、部材のひずみ応答を計測⇒挙動把握による原因特定・効果的な対策の選定、対策前後の効果の確認○原因の推定、目的に対応した適切な調査手法、測定位置等の選定が重要○原因の推定目的に対応した適切な調査手法 測定位置等の選定が重要（やみくもに測定しても、その後の診断、対策に役立たないことも）

収納ケース

ブリ ジ
ブリッジ
ボックス
延長ケーブル

ひずみゲージ

小型ひずみ計測装置

計測装置の例

荷重車走行時の部材各部のひずみを計測

損傷部材の挙動計測事例○特定の部材の上下端接合部にき裂発生。
○風や車両に対する部材の挙動を計測し、原因推定、対策に活用。
＜現地計測＞○風による応答
風速と振動モニタリングの結果、支間中央部の斜材に風速10～20m/s域で大きな面内振動（渦励振）が発生。

風による渦励振

鋼下路式ワーレントラス（昭和40年竣工）

破断の状況○大型車通行による応答
答
荷重車走行試験の結果、斜材端部の発生応力は、渦励振時の応力と比較して十分小。

11

疲労への対応○き裂を溶接部等の塗膜割れ等により見逃さず確認
・目視が最も重要。その後、ＭＴでき裂を特定目視が最も重要 その後 ＭＴでき裂を特定
・目的を明確にした上で、その他の非破壊検査を適宜適用○損傷要因は個別の橋・部位・溶接毎に多種多様
個別のき裂毎に進展時の影響を評価、対処が重要
・主桁・主構のき裂は部材破断につながる可能性
主桁 主構のき裂は部材破断につながる可能性
・同一の構造部位には同種のき裂が発生する可能性⇒対応の優先度を見極めながら、橋全体の状態を確認

12